## Pengaruh Substitusi Aditif Dan Agregat Terhadap Kuat Tekan Beton Mutu Tinggi Yang Direndam Pada Air Asin
Candra Pazlan 1 , Teuku Budi Aulia 2 , Purwandy Hasibuan 3
1 Mahasiswa, Jurusan Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, Indonesia
2,3 Jurusan Teknik Sipil, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, Indonesia. email: candra.pazlan@gmail.com

## Abstract
This paper present the result of research on the effect of substitution additives and aggregate to compressive strength of high quality concrete that  soaked in the  salt water. The using concrete is concrete with substitution of pozzolan ash (10%),  coal fly ash(15%), palm shell ash (15%) instead of cement, pozzolan sand (10%),  palm shell boiler crust (20%) instead of fine aggregate, palm shell boiler crust (40%) instead of rough aggregates and concrete without  substitution  material.  This  study  aimed  to  determine  the  compressive  strength  of  concrete  cylindrical  test specimens measuring 15 x 30 cm that soaked in the salt water. The duration of treatment were 56 days, 84 days, and 112  days.  The  result  showed,  for  treatment  in  the  salt  water  the  value  of  compressive  strength  using  a  mixture  of pozzolan  ash  as  cement  substitution  increased  by 4,9% at  84  days  treatment of  the  concrete  without  substitution material (normal).
Keywords: High quality concrete, compressive strength, treatment in the salt water

## Abstrak
Tulisan ini menyajikan hasil  penelitian pengaruh substitusi aditif dan agregat terhadap kuat tekan beton mutu tinggi  yang  direndam  pada  air  asin.  Beton  yang  digunakan  adalah  beton  dengan  campuran  abu  pozzolan  alam (10%), fly ash batu bara (15%), abu cangkang sawit (15%) sebagai substitusi semen, pasir pozzolan alam (10%), kerak  boiler  cangkang  sawit  (20%)  sebagai  substitusi  agregat  halus,  kerak  boiler  cangkang  sawit  (40%)  sebagai substitusi  agregat  kasar  dan  beton  tanpa  material  substitusi  (normal).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui kuat tekan beton benda uji silinder berukuran 15 x 30 cm yang direndam padaair asin. Lama perawatan adalah 56 hari, 84 hari dan 112 hari. Hasil penelitian menunjukkan, untuk perawatan di air asin nilai kuat tekan beton mutu tinggi menggunakan campuran abu pasir pozzolan sebagai substitusi semen meningkat sebesar sebesar 4,9% pada umur perawatan 84 hari terhadap beton tanpa material substitusi (normal).
.
Kata kunci: Beton mutu tinggi, kuat tekan, perawatan di air asin

## 1. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang
Dalam dunia konstruksi, beton merupakan bahan bangunan  paling  populer  digunakan.  Semakin bertambahnya  pengetahuan  dan  teknologi  dibidang konstruksi, maka semakin bertambah juga kebutuhan akan  beton  sehingga  banyak  sekali  konstruksi  yang dituntut  mampu  menerima  beban  yang  sangat  besar. Pada perencanaan konstruksi tersebut jika digunakan beton  konvensional  akan  didapatkan  dimensi  dari struktur  yang  besar  sehingga  akan  menyebabkan berat  struktur  yang  besar  pula.  Dengan  beton  mutu tinggi  ( high  strength  concrete )  dimensi  dari  struktur dapat  diperkecil  sehingga  berat  struktur  menjadi lebih  ringan  dan  jika  ditinjau  dari  segi  ekonomi  hal tersebut akan lebih menguntungkan (Pujianto [1] ). Salah  satu  kelemahan  dari  beton  adalah bertambahnya volume yang sering terjadi pada beton yang langsung bersentuhan dengan tanah maupun air laut.  Bertambahnya  volume  beton  yang  sudah mengeras  ini  dapat  menyebabkan  penurunan  kuat tekan pada beton dan juga dapat menyebabkan
korosi.  Kerusakan-kerusakan  seperti  ini  biasanya terjadi  pada  lingkungan  yang  agresif  (Mulyono [2] ). Pada  lingkungan  yang  agresif,  sifat  durabilitas  dari material yang akan digunakan akan dihadapkan pada masalah  seperti  serangan  sulfat  yang  terkandung pada tanah dan serangan ion klorida yang terkandung pada  air  laut.  Adapun  cara  untuk  mengurangi kelemahan  yang  terjadi  akibat  pengaruh  lingkungan agresif  adalah  dengan  menggunakan  fas  rendah  dan menggunakan  bahan  tambah  pada  perencanaan beton.
Pada penelitian ini bahan tambah yang digunakan yaitu fly  ash batu  bara,  bongkahan  abu  cangkang sawit,  dan  pozzolan.  Bahan  tersebut  mengandung senyawa  silika  dan  alumina  yang  juga  terkandung dalam semen sehingga diharapkan dapat meningkatkan  kekuatan  beton.  Pemilihan  bahan tersebut  juga  dikarenakan  ketersediaannya  di Indonesia,  khususnya  di  Aceh  cukup  melimpah. Bongkahan  cangkang  sawit  didapat  dari  pengolahan bongkahan  cangkang  sawit  hasil  pembakaran  pada pabrik  pengolahan  sawit.  Sedangkan fly  ash batu bara merupakan abu sisa hasil pembakaran batu bara. Pasir pozzolan sendiri merupakan material
sedimentasi  gunung  berapi  yang  berbentuk  butiran pasir yang ketersediaannya cukup melimpah di alam .

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  dari  latar  belakang,  maka masalah  yang  akan  dibahas  yaitu  seberapa  besar pengaruh  substitusi  semen  dengan  abu    pasir pozzolan (10%), abu cangkang sawit (15%), fly ash batu  bara  (15%),  terhadap  kuat  tekan  beton  yang direndam  pada  air  tawar,  air  asin  dan  ditanam  di dalam  tanah.  Hal  yang  sama  juga  dipelajari  untuk substitusi  agregat  halus  dengan  kerak  boiler cangkang  sawit  (20%)  dan  pasir  pozzolan  (10%) serta  substitusi  agregat  kasar  dengan  kerak  boiler cangkang sawit (40%). Sebagai pembanding digunakan beton mutu tinggi tanpa substitusi apapun (normal).

## 1.3 Batasan Masalah
Batasan  masalah  dalam  penelitian  adalah  pada benda  uji  yang  ditanam  didalam  tanah  tidak dilakukan  pengujian  unsur  hara  tanah  dan  benda  uji ditanam sedalam 40 cm.

## 1.4 Tujuan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kuat tekan beton benda uji silinder berukuran 15 cm x 30 cm  dengan  jumlah  benda  uji  189  buah  yang direndam pada air tawar, air asin dan di dalam tanah.

## 1.5 Hasil Yang Diperoleh
Hasil  penelitian  menunjukan  nilai  kuat  tekan beton mutu tinggi menggunakan substitusi  abu pasir pozzolan  sebagai  penganti  semen,  untuk  perawatan pada air tawar terjadi peningkatan sebesar 4,2% pada umur  perawatan  112  hari,  untuk  perawatan  pada  air asin  terjadi  peningkatan  sebesar  4,9%  pada  umur perawatan  84  hari  dan  untuk  perawatan  di  dalam tanah  terjadi  peningkatan  sebesar  0,4%  pada  umur perawatan 84 hari dari beton tanpa material substitusi (normal).

## 2. Tinjauan Kepustakaan

## 2.1 Beton Mutu Tinggi
Mulyono [2] menyatakan  kriteria  beton  mutu tinggi  berubah  sesuai  dengan  perkembangan  zaman dan  kemajuan  tingkat  mutu  yang  berhasil  dicapai. Pada tahun 1950-an, beton dikategorikan mempunyai mutu  tinggi  jika  kekuatan  tekannya  30  MPa,  tahun 1960 –  1970  kriterianya  naik  menjadi  40  MPa.  Saat ini  beton  dikatakan  sebagai  beton  mutu  tinggi  jika kekuatannya  di  atas  50  MPa  dan  80  MPa  sebagai beton  mutu  sangat  tinggi,  sedangkan  120  MPa  bisa dikategorikan  sebagai  beton  bermutu  ultra  tinggi (Supartono [3] ).

## 2.2 Pasir Pozzolan
American  Society  for  Testing  and  Materials (ASTM) [4] menyatakan    bahwa  pozzolan  merupakan bahan  yang  mengandung  senyawa  silika  dan alumina,  dimana  bahan  pozzolan  itu  sendiri  tidak mempunyai  sifat  mengikat  seperti  semen,  tetapi dalam bentuknya yang halus dan dengan adanya air, senyawa tersebut bereaksi secara kimia dengan kapur dan air pada suhu normal menjadi suatu massa padat yang tidak larut dalam air.
Tabel  1.  Pemeriksaan  komposisi  kimia  pasir pozzolan
Sumber : Lea’s [5]

## 2.3 Bongkahan Cangkang Sawit
Bongkahan  cangkang  sawit  merupakan  limbah hasil  pembakaran  cangkang  kelapa  sawit  dan  serat buah  pada  suhu  500-700°C  di  dapur  tungku boiler yang dimanfaatkan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap  (PLTU).  Dari  pembakaran  tersebut  akan menghasilkan  ±3  –  5  ton/minggu  kerak boiler (Opirina [6] ).  Pembakaran  cangkang  dan  serat  buah menghasilkan  kerak  yang  keras  berwarna  putih keabuan  akibat  pembakaran  dengan  suhu  yang tinggi.
Tabel  2.  Komposisi  kimia  abu  sawit  hasil pembakaran  serat  dan  cangkang sawit (% massa ).
Sumber: Opirina [6]
2.4 Fly Ash Batu Bara
Menurut  ASTM  C.618 [4] abu  terbang  ( fly  ash ) didefinisikan  sebagai  butiran  halus  hasil  residu pembakaran  batu  bara  atau  bubuk  batu  bara.. Kandungan  kimia  yang  dibutuhkan  dalam fly  ash tercantum dalam Tabel 3 (ASTM C.618-95:305 [4] ).
Tabel 3. Kandungan Kimia Fly Ash
Sumber : ASTM C.618-95:305) [4]

## 2.5 Superplasticizer
Yulina [7] menyatakan superplasticizer adalah bahan  tambah  kimia  ( chemical  admixture )  yang melarutkan gumpalan-gumpalan dengan cara melapisi pasta semen sehingga semen dapat tersebar dengan  merata  pada  adukan  beton  dan  mempunyai pengaruh  dalam  meningkatkan workability beton sampai  pada  tingkat  yang  cukup  besar.  Bahan  ini digunakan  dalam  jumlah  yang  relatif  sedikit  karena sangat  mudah  mengakibatkan  terjadinya bleeding . Superplasticizer dapat  mereduksi  air  sampai  40% dari campuran awal

## 2.6 Perawatan Beton
Mulyono [2] menyebutkan  perawatan  beton  ini dilakukan  setelah  beton  mencapai final  setting , artinya  beton  telah  mengeras.  Perawatan  ini dilakukan  agar  proses  hidrasi  selanjutnya  tidak mengalami  gangguan, jika hal ini terjadi beton akan megalami  keretakan  karena  kehilangan  air  yang begitu  cepat.  Perawatan  dilakukan  selama  7  (tujuh) hari  dan  beton  berkekuatan  tinggi  awal  minimal  3 (tiga)  hari  serta  harus  dipertahankan  dalam  kondisi lembab. Perawatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan  kekuatan  beton  yang  tinggi  tapi dimaksudkan untuk memperbaiki mutu dari keawetan  beton,  kekedapan  terhadap  air,  ketahanan terhadap haus, serta stabilitas dari dimensi struktur.
Menurut  Mulyono [2] perawatan  beton  dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:
1.    Menaruh  beton  segar  dalam  ruangan  yang lembab.
2.    Menaruh beton segar dalam genangan air.
3.    Menaruh beton segar dalam air.
4.    Menyelimuti permukaan beton dengan air.
5.    Menyelimuti  permukaan  beton  dengan  karung basah.
6.    Menyirami permukaan beton secara kontinyu.
Menurut  Murdock  dan  Brook [8] ,  persyaratan perawatan  beton  untuk  bangunan  kontruksi  dibagi atas  tiga  bagian  yang  berbeda-beda  keadaan lingkungan, yaitu:
1. Lembab  atau  dalam  ruangan  (lingkungan terlindung)
2. Musim  panas  dengan  angin  kering  (lingkungan tak terlindung), dan
3. Keadaan  yang  tidak  tercakup  oleh  kedua keadaan tersebut (tertimbun/dalam tanah)

## 2.7 Durabilitas
Durabilitas  beton  merupakan  kemampuan  beton dalam  menghadapi  segala  kondisi  dimana  beton tersebut  direncanakan,  tanpa  mengalami  kerusakan ( deteriorate )  selama  jangka  waktu  layanannya ( serviceability ).  Durabilitas  suatu  beton  dapat berkurang menurut Murdock [8] , antara lain disebabkan  akibat  polusi  di  kota  besar,  akibat serangan air laut, serangan sulfat, erosi gerakan air, atau terbentuknya retak rambut. Menurut Neville [9] , kerusakan beton di air laut disebabkan oleh klorida yang terkandung di air laut.

## 2.8 Kuat Tekan Beton
Kuat tekan beton mengidentifikasikan mutu dari sebuah  struktur.  Semakin  tinggi  tingkat  kekuatan yang  dikehendaki,  semakin  tinggi  pula  mutu  beton yang  dihasilkan.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi kekuatan  tekan  beton  adalah  proposi  bahan penyusunnya,  metode  perancangan,  perawatan  dan keadaan pada saat pengecoran dilaksanakan (Mulyono [2] ). Menurut  Amri [10] ,  kuat  tekan  beton  dapat dihitung dengan persamaan:
A P f c    ' ………..……..……………........(1)
Dimana :
 = Tegangan beton yang timbul (MPa);
P = Besar beban maksimum yang bekerja (N); A = Luas penampang benda uji (mm 2 ).
Pola retak dari benda uji yang telah diuji diamati dan  diklasifikasikan  bentuk  pola  retaknya  seperti pada Gambar 1.

## 2.9 Analisis Varian
Penyelidikan  analisa  varian  dilakukan  untuk mengetahui  pengaruh  nyata  dari  suatu  faktor terhadap  perlakuan.  Metode  penyelidikan  yang dipilih  adalah  analisa  varian  untuk  klarifikasi  dua arah  model  efek,  sebagai  yang  yang  sebutkan  oleh Hine dan Montgomery [11] .
Tabel  4.  Analisa  Varian  untuk  Klasifikasi  dua Arah Model Efek Tetap
dimana
:
a = jumlah variabel;
b = jumlah variabel;
n = jumlah pengulangan benda uji; abn = jumlah keseluruhan benda uji;
an =  jumlah  keseluruhan  faktor  a  benda uji.

## 3. Metodologi Perencanaan
Data  yang  diperoleh  dari  hasil  pengujian  kuat tekan silinder diolah secara statistik sederhana yaitu dengan  mengambil  rata-rata  dari  data  tersebut. Pengolah data dapat dihitung dengan menggunakan Software  Microsoft  Excel 2007  melalui  program trendline. Metodologi  perencanaan  dapat  dilihat pada bagan alir berikut:
Gambar 2. Bagan Alir
Pengujian  kuat  tekan  beton  menggunakan metode SNI 03-1974-1990 [12] tentang pengujian kuat tekan  beton.  Benda  uji  yang  digunakan  adalah silinder dengan ukuran diameter 15 cm tinggi 30 cm. Sebelum dilakukan pengujian, benda uji dikeluarkan dari  bak  perendaman  dan  dari  dalam  tanah  sehari sebelum pengujian kuat tekan dilakukan.
keterangan  :
𝑆𝑆 𝐴 = 𝑦 𝑖 2 𝑎𝑛 − 𝑦 … 2
𝑎𝑏𝑛 𝑎 𝑖=1 … … … … … … … … … … … … … … … … . … … … … … … 2)
𝑆𝑆 𝐵 = 𝑦 𝑗 2 𝑏𝑛 − 𝑦 … 2 𝑎𝑏𝑛 𝑏 𝑗 =1 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .3) 𝑆𝑆 𝐴𝐵 = 𝑦 𝑗 2 𝑏𝑛 − 𝑦 2 𝑎𝑏𝑛 𝑏 𝑗 =1 𝑎 𝑖=1 − 𝑆𝑆 𝐴 − 𝑆𝑆 𝐵 … … … … … … … … … . … … … . . … 4)
𝑆𝑆 𝐴𝐵 =         𝑦 𝑖𝑗𝑘 2 𝑛 𝑘 =1 − 𝑦 2 𝑎𝑏𝑛 𝑏 𝑗 =1 𝑎 𝑖=1 … … … … … … … … … … … … … … … … . . … 5) 𝑆𝑆 𝐸 = 𝑆𝑆 𝑇 − 𝑆𝑆 𝐴𝐵 − 𝑆𝑆 𝐴 − 𝑆𝑆 𝐵 … … … … … … … … … . … … … … … … . . … 6)
𝑀𝑆 𝐴 = 𝑆𝑆 𝐴 𝑎 − 1 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . … … … . . … 7)
𝑀𝑆 𝐵 = 𝑆𝑆 𝐵 𝑏 − 1 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . … … … . . … 8)
𝑀𝑆 𝐴𝐵 = 𝑆𝑆 𝐴𝐵 (𝑎 − 1)(𝑏 − 1) … … … … … … … … … … … … … … . . . … … … . . … 9)
𝑀𝑆 𝐸 = 𝑆𝑆 𝐸 𝑎𝑏 (𝑛 − 1) … … … … … . … … … … … … … … … … … . . . … … … . . … … 10) SELESAI PEMBUATAN BENDA UJI PENGUJIAN BENDA UJI Kuat Tarik Belah Beton PEMBUATAN ADUKAN BETON PEMERIKSAAN ADUKAN BETON Berat Volume dan Flowtest PERAWATAN BENDA UJI SELAMA 28 HARI Direndam Pada Air Tawar PENGOLAHAN DATA HASIL DAN PEMBAHASAN KESIMPULAN PEMBUATAN BENDA UJI PENGEKSPOSAN BENDA UJI Direndam Pada Air Tawar, Air Asin  dan yang Ditanam Di Dalam Tanah Mulai BAGAN ALIR PENELITIAN Tidak Ya STUDI LITERATUR PERSIAPAN DAN PENGADAAN BAHAN Semen, Agregat, Air, Bongkahan Cangkang Sawit,
Pozzolan, Batubara dan Superplasticizer
PEMERIKSAAN SIFAT-SIFAT FISIS AGREGAT
Berat Volume, Berat jenis, Absorpsi dan Analisa
Saringan Memenuhi Sifat-sifat Fisis t PERENCANAAN CAMPURAN BETON ( Mix Design )
FAS 0,30 dengan Penambahan flyash, subtitusi agregat halus, subtitusi agregat kasar ; superplasticizer PENGUJIAN BENDA UJI Kuat Tekan Beton SELESAI PEMBUATAN BENDA UJI PENGUJIAN BENDA UJI Kuat Tarik Belah Beton PEMBUATAN ADUKAN BETON PEMERIKSAAN ADUKAN BETON Berat Volume dan Flowtest PERAWATAN BENDA UJI SELAMA 28 HARI Direndam Pada Air Tawar PENGOLAHAN DATA HASIL DAN PEMBAHASAN KESIMPULAN PEMBUATAN BENDA UJI PENGEKSPOSAN BENDA UJI Direndam Pada Air Tawar, Air Asin  dan yang Ditanam Di Dalam Tanah

## Gambar 3. Pengujian Kuat Tekan Beton

## 4.    Hasil dan Pembahasan
Pengolahan data serta pembahasannya disajikan  dari  hasil  yang  didapatkan  dari  penelitian berupa  data-data  setelah  melakukan  pengujian  di Laboratorium  Konstruksi  dan  Bahan  Bangunan Jurusan  Teknik  Sipil  Fakultas  Teknik  Universitas Syiah  Kuala.  Data  yang  diperoleh  disajikan  dalam bentuk  tabel  dan  grafik.  Data  tersebut  meliputi komposisi  campuran,  hasil  pengujian  kuat  tekan beton dan analisis varian.

## 4.1    Hasil Perencanaan Proporsi Campuran
Hasil  perhitungan  perencanan  campuran  beton untuk 1 m 3 beton diperlihatkan pada Tabel 5.
Tabel  5.  Proporsi  Campuran  untuk  1m 3 Beton Mutu Tinggi dengan Variasi Substitusi
*BAPP  =  Beton  Abu  Pasir  Pozzolan,  BACS  =  Beton  Abu Cangkang Sawit, BFBB = Beton Fly Ash Batu bara, BPP = Beton Pasir  Pozzolan,  BCSH  =  Beton  Cangkang  Sawit  Agregat  Halus, BCSK = Beton Cangkang Sawit Agregat Kasar

## 4.2  Pengujian Beton Segar
Pengujian flow  test dilakukan  sebelum  beton segar  dimasukkan  ke  dalam  cetakan.  Hasil pemeriksaan  untuk  masing-masing  variasi  benda  uji diperlihatkan pada Gambar 4 dan Tabel 6.
Gambar  4.  Grafik  Hubungan  Jarak  dan  Waktu Pada Pengujian Flowtest
Tabel  6  Hasil  Pengujian Flow  Test dan  Berat
Volume Pengecoran
Berdasarkan
Variasi Substitusi aditif  penganti semen dan Substitusi Agregat
Tabel  7.  Nilai  Kuat  Tekan  Rata-rata  pada  Beton yang Dirawat di Air Asin.
0% BAPP 10% BACS 15% BFBB 15% BPP 10% BCSH 20% 600.00 540.00 510.00 510.00 600.00 600.00 990.46 990.46 990.46 990.46 990.46 990.46 660.30 660.30 660.30 660.30 613.43 566.56 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 0 60.00 90.00 90.00 46.87 93.75 2439.76 2439.76 2439.76 2439.76 2439.76 2439.76
SUBSTITUSI (Kg)
Jumlah (Kg)
Semen (Kg) Split (Kg)
Pasir (Kg)
Air (Kg) Superplasticizer (Kg) Material Variasi Substitusi 396.18 2439.76
BCSK 40 % 600.00 594.27 660.30 180.00 9.00 Jarak Aliran Waktu Aliran Kecepatan Aliran Kecpatan Aliran Rerata (cm) (detik) (cm/detik) (cm/detik) 20 10.52 1.901 30 18.12 1.656 40 30.9 1.294 50 40.01 1.250 20 7.15 2.797 30 20.53 1.461 40 39.6 1.010 50 44.7 1.119 20 6.19 3.231 30 14.88 2.016 40 21.7 1.843 50 29.63 1.687 20 5.21 3.839 30 12.47 2.406 40 21.63 1.849 50 33.24 1.504 20 7.23 2.766 30 23.93 1.254 40 39.63 1.009 50 52.48 0.953 20 9.89 2.022 30 17.07 1.757 40 29.01 1.379 50 39.08 1.279 20 10.01 1.998 30 17.01 1.764 40 30 1.333 50 38.98 1.283 BCSK (40%) 2.0 BCSH (20%) 2.0 BACS (15%) 3.2 BPP (10%) 2.8 BFBB (15%) 3.8 Normal 1.9 BAPP (10%) 2.8
Variasi Substitusi Perlakuan Variasi Pengeksposan Kuat Tekan Substitusi Hari Mpa % Selisih (%) 56 72.925 100 0 84 69.272 100 0 112 67.477 100 0 56 73.811 101.2 1.2 84 72.689 104.9 4.9 112 70.670 104.7 4.7 56 66.963 91.8 -8.2 84 64.623 93.3 -6.7 112 63.414 94.0 -6.0 56 64.345 88.2 -11.8 84 62.940 90.9 -9.1 112 60.979 90.4 -9.6
56 67.736 92.9 -7.1 84 66.477 96.0 -4.0 112 65.034 96.4 -3.6
56 64.289 88.2 -11.8
84 61.277 88.5 -11.5 112 60.706 90.0 -10.0 56 61.534 84.4 -15.6
84 57.799 83.4 -16.6
112 51.600 76.5
-23.5 Air Asin Normal BAPP (10%) (BACS) (15%) (BFBB) (15%) (BPP) (10%) (BCSH) (20%) (BCSK) (40%)
Perbandingan Kuat Tekan Beton
Gambar  5. Diagram  Kuat  Tekan  Rata-rata Dengan Umur dan Variasi Substitusi pada  Beton yang Dirawat di Air Asin.
Berdasarkan tabel dan diagram di atas  nilai dapat  disimpulkan  bahwa  perbandingan  nilai  kuat tekan  beton  yang  paling  tinggi  terjadi  pada  umur perawatan  56  hari,  diperoleh  pada  campuran  abu pasir pozzolan (10%) sebagai substitusi  semen  yaitu pada air asin sebesar  1,2%, dan untuk yang ditanam di dalam tanah sebesar 0,2 %.

## 4.3  Analisis Varian
Penyelidikan  analisa  varian  dilakukan  untuk mengetahui  pengaruh  nyata  dari  suatu  faktor terhadap  perlakuan.  Metode  penyelidikan  yang dipilih  adalah  analisa  varian  untuk  klarifikasi  dua arah model efek.
Bila  besarnya F o hitung  lebih  kecil  dari persentase  titik  distribusi  F  pada  α  =  0,05  atau F o < F α ;{(a-1)(b-1)};{ab(n-1)} ,  maka  hasil  pengujian  yang didapatkan  tidak  berpengaruh  oleh  pertambahan persentase  pada  perlakuan  penambahan fly  ash dan substitusi  agregat  yang  berbeda  dengan  umur  yang berbeda  dan  jenis  pengeksposan  beton,    sebaliknya bila F o > F α ;{(a-1)(b-1)};{ab(n-1)} ,  maka  persentase  pada perlakuan penambahan fly ash dan substitusi agregat yang  berbeda  dengan  umur  yang  berbeda  dan  jenis pengeksposan beton berpengaruh terhadap kuat tarik belah beton.

## Tabel 8. Analisis Varian Terhadap Pengaruh
Penggunaan Substitusi Aditif dan Substitusi Agregat pada Kuat Tekan
Beton Mutu Tinggi yang Dirawat pada
Air Tawar
Tabel 9. Analisis Varian Terhadap Pengaruh Penggunaan Substitusi Aditif dan Substitusi Agregat pada Kuat Tekan
Beton Mutu Tinggi yang Dirawat pada
Air Asin
Tabel 10. Analisis Varian Terhadap Pengaruh Penggunaan Substitusi Aditif dan Substitusi Agregat pada Kuat Tekan Beton Mutu Tinggi yang Dirawat di Dalam Tanah

## 5. Kesimpulan
Dari hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya  diperoleh  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil analisis varian, lama perawatan  benda  uji  dan  penggunaan  varian substitusi  pada  beton  mutu  tinggi  memiliki pengaruh terhadap kuat tekan.
2. Kuat tekan  maksimum pada beton  yang dirawat di  air  tawar  terjadi  pada  campuran  abu  pasir pozzolan  sebagai  substitusi  semen  (10%)  yaitu sebesar 77,905 MPa, meningkat 4,2% dari beton tanpa  substitusi  (normal).  Untuk  perawatan  di air  asin  terjadi  pada  campuran  abu  pasir pozzolan  sebagai  substitusi  semen  (10%)  yaitu sebesar 72,689 MPa, meningkat 4,9% dari beton tanpa  substitusi  (normal).  Sedangkan  untuk perawatan di dalam tanah terjadi pada campuran abu  pasir  pozzolan  sebagai  substitusi  semen (10%)  yaitu  sebesar  74,732  MPa,  meningkat 0,4% dari beton tanpa substitusi (normal).
3. Berdasarkan  grafik  hubungan  kuat  tekan  beton mutu  tinggi,  beton  mengalami  kenaikan  kuat tekan  pada  perawatan  di  air  tawar  dan mengalami penurunan di perawatan air asin dan di  dalam  tanah.  Hanya  beton  dengan  substitusi abu  pasir  pozzolan  yang  direkomendasikan karena  secara  peningkatan  kuat  tekan  beton BAPP  jauh  lebih  baik  daripada  beton  normal dan pada lingkungan air asin, kuat tekannya jauh lebih baik daripada beton normal.
Substitusi Aditif dan Agregat 839.343
6 139.891 52.176 2.32 Sumber Variasi Jumlah Kuadrat Derajat
Kebebasan Rata-rata Kuadrat F o F o tabel
Lama Perawatan Benda Uji 117.745 2 58.873 21.958 3.22 Total 1111.368 62
Ket
Berpengaruh
Tidak Berpengaruh Berpengaruh Interaksi 1111.368 12 3.473 1.295 1.99 Error 112.607 42 2.681
Substitusi Aditif dan Agregat 1425.327 6 237.554 67.640 2.32 Sumber Variasi Jumlah Kuadrat Derajat Kebebasan Rata-rata Kuadrat F o F o tabel Lama Perawatan Benda Uji 215.777 2 107.889 30.720 3.22
Total 1855.238 62 Ket Berpengaruh Tidak Berpengaruh Beperngaruh Interaksi 1855.238 12 0.001 1.581 1.99 Error 147.505 42 3.512
Substitusi Aditif dan Agregat 874.549 6 145.758 82.009 2.32 Sumber Variasi Jumlah Kuadrat Derajat Kebebasan Rata-rata Kuadrat F o F o tabel Lama Perawatan Benda Uji 116.970 2 58.485 32.906 3.22
Total 1073.655 62
Ket.
Berpengaruh Berpengaruh Tidak Berpengaruh Interaksi 1073.655 12 0.001 0.351 1.99 Error 74.648 42 1.777

## 6. Daftar Pustaka
[1] Pujianto,  A. ,  Beton  Mutu  Tinggi  dengan admixture superplasticizer dan aditif silicafume ,  Jurnal  Ilmiah  Semesta  Teknika, Vol.  14,  No.2,  Universitas  Muhammadiyah, Yogyakarta, 2011.
[2] Mulyono,  Tri., Teknologi  Beton, Penerbit Andi Yogyakarta, 2005.
[3] F.X  Supartono; Beton  berkinerja  tinggi, keunggulan  dan  permasalahannya;  Jakarta  : Seminar HAKI tanggal 25 Agustus 1998.
[4] Annual Book of American Society For Testing and  Materials  Standard  (ASTM  Standard) , New York, USA, 2004.
[5] Hewlett,  P., Lea’s  Chemistry  of  Cement  and Concrete, Elsevier  Science and  Technology Books, 2001.
[6] Opirina,  L., Analisis  Kapasitas  Lentur  Pada Balok  Beton  Bertulang  Mutu  Tinggi  Dengan Aditif    Dan  Substitusi  Agregat  (Penelitian
Dengan  Menggunakan  Flyash  Batubara, Cangkang  Sawit,  Pasir Pozzolan  Dan Nanomaterial  Bijih  Besi) ,  Universitas  Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh, 2016.
[7] Yulina, M., Pengaruh Penggunan Bongkahan Cangkang  Sawit  Sebagia  Substitusi  Agregat Kasar  Tehadap  Sifat  Mekanis  Beton  Mutu
Tinggi ,  Universitas  Syiah  Kuala,  Darussalam
Banda Aceh, 2015.
[8] Murdock,  L.J.,  dan  K.M.,  Brook, Bahan  dan Pratek Beton,
terjemahan
Stephanus
Hendarko, Erlangga, Jakarta, 1991.
[9] Neville, A. M., Behavior Of Concrete, English
Language Book Society, Long-Man, Singapore, 1981.
[10]  Amri,  Sjafei.,  Teknologi  Beton  A-Z.  Jakarta: John Hi-Tech Idetama, 2005.
[11]  Hines, W., dan D.C. Montgomery,
Probabilitas  Statistik  dalam  Ilmu  Rekayasa dan  Manajemen ,  Edisi  Kedua,  terjemahan Rudiansyah  dan  A.H.  Manurung,  UI  Press, Jakarta, 1990. [12]  SNI  03-1974-1990, Metode  Pengujian  Kuat Tekan  Beton ,  Departemen  Pekerjaan  Umum, Jakarta, 1990.